26o JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 



une scorie vitreuse, noire, opaque, ayant des reflets metalli- 

 ques. Elle est attirable k I'aimant. 



Mcs premiers essais, en me demontrant la presence du fer ; 

 de la sil!ce, de la chaux et de I'aluiHine . me firent soup^on- 

 ner que ce mineral pouvoit etre une variete du fer azurti, de- 

 crit par le cit, Haiiy dans son Trait^ de mineralogie, tome 4» 

 page iip;j'y trouvai cependant une diffierence : le fer azure, 

 mis en poudre et triture avcc de I'huile devient tres-noirj ceJui 

 que ma doine M. Roch conserve avec I'huile sa couleur bleue 

 qui devient seulement plus intense. 



Le mineral de I'fle de France, traitepar la potasse , n'a donne 

 naissance k aucune combinaison qui put faire soupgonner que 

 I'acide prussique entrat dans sa composition. 



J en etois a ce point de mon analyse , lorsque M. Vauquelin 

 me dit qu'un autre chiiuiste , qui avoit essaye un echantillon 

 du meme mineral, y avoit reconnu la presence de I'acide phos- 

 phiiriquc ; je ine rappelai que Klaproth avoit reconnu que le 

 pr^tendu prussiate natil de Schneeberg etoit un phosphate. Pour 

 reconnoJire I'existence de I'acide phosphorique, j'ai traite 80 

 grains du mineral par suffisante quantite de potasse pure; j'ai 

 filtre et sature I'exces de potasse par I'acide muriatique , ensuite 

 la liqueur a ete precipitee par I'ammoniaque qui en a separe 

 4 grains six dixiemes d aluniine. Apr^s avoir filtre, j'ai pr^cipite 

 la li]ueur par I'eau de chaux; ce precipite a ete lave et traite 

 par I'oxalate d'amraoniaque en exces; la liqueur fdtree a et^ 

 evaporee dans une capsule de porcelaine , et le feu a ete pousse 

 jusqu'^ la decomposition completle de I'oxalate d'ammoniaque. 

 J'ai ensuite redissous la mttiere dans I'cau , et je I'ai fait ^va- 

 porer de nonveau jusqu'a ce que I'ammoniaque lut cnti^rement 

 volatilise. J'uhtins ainsi 21 grains cinq dixiemes d'une mati^re 

 tres acide qui attiroit fortement I'huinidite de I'air , qui preci- 

 pitoit i'eau de chaux , enfin qui avoit tous les caract^res de I'acide 

 phosphorique. 



Pour determiner les proportions des composans de ce mine- 

 ral , j'en ai pris 80 grains ; I'eau distillee froide ou bouiUante 

 n'en a rien dissous ; traite par I'dcide muriatique, toute la ma- 

 tiere s'tst dissoute k I'exception de a grains qtiatre diai^mes 

 ui ont p esente tous les caracteres de la silics. J'ai precipite la 

 issoJution par le carbonate de potasse, j'ai oblenu la chaux et 

 I'aiumine k I'etat de carbonates, plus le phosphate de fer. Pour 

 separcr I'aiumine j'ai Irait^ par la potasse caustique ce precipite 

 encore humide ; j'ai filtre la liqueur, je I'ai sursaturee par un 



3 



